264 | Gyps und schwefelsaures Kol Y SH ar 
Mischung zu bewerkstelligen, welche beim Umkehren des 
Gefässes mitten im Fliessen gesteht, | 
Man kann nicht sagen, dass solche Gypsgüsse wesent- 
lich härter sind, als gewöhnliche mit Gyps allein. Es würde 
der Fall sein, wenn man nicht genöthigt wäre, wegen des 
raschen Erstarrens mehr Wasser zuzusetzen, wodurch der 
Guss natürlich lockerer und weicher ausfällt. 
Die Gypsgüsse mit zerriebegem Marienglas, sowie die 
mit gebranntem Gyps und Lösung von schwefelsaurem Kali 
besitzen nicht das kalte, kreidige Ansehen des gewöhnlichen 
Gypses, sondern ein viel ansprechenderes: sie erscheinen perl- 
mutterartig und atlasglänzend. Es schien demnach die schon 
von Gmelin ausgesprochene Vermuthung richtig, dass das 
Kali- und Kalksalz zu einer neuen Verbindung zusammentre- 
ten seien. Schott fand dies auch bestätigt. Nach seinen Ana- 
lysen ist das atlasglänzende Salz eine Verbindung von schwe- 
felsaurem Kalk und schwefelsaurem Kalı mit Wasser, zusam- 
mengesetzt nach der Formel KO,S0® + Ca0,5S0®? + HO, welche 
verlangt 
Kalk 17.058, 
Kali 28,75 „ 
Schwefelsäure 48,72 ‚, 
Wasser 5,18,: 
100,00 
Kohlensaures Kali verhält sich im Endresultat gerade 
so wie schwefelsaures Kali, nur dass jenes sich erst mit dem 
Gyps zu schwefelsaurem Kali umsetzt. — In Uebereinstim- 
mung mit den Angaben von Emmet dagegen verhielt sich 
schwefelsaures Natron gegen Gyps indifferent und konnte 
damit kein entsprechendes Doppelsalz dargestellt werden. — 
Die Angaben, nach welchen der Weinstein sich verhalten soll 
wie schwefelsaures Kali scheinen auf Täuschung zu beruhen. 
Gegen ungebrannten Gyps ist keinerlei Wirkung bemerkbar, 
er erstarrt nicht damit. Eine Lösung von doppelt weinsau- 
rem Kali mit fein zerriebenem Marienglas versetzt, giebt 
lediglich Krystalle des unveränderten Kalisalzes. Dagegen 
ist die Fähigkeit des Weinsteins, den gebrannten Gyps rascher 
erstarren zu machen, unleugbar. Mit kochend gesättigter 
Weinsteinlösung erfolgt die Erstarrung augenblicklich, so 
dass das Ausgiessen ziemliche Behendigkeit erfordert. Es 
begreift sich dies aus der geringen Löslichkeit des Weinsteins 
in der Kälte, wodurch eine rasche Krystallisation der Masse 
eingeleitet wird, zur Genüge. Die Gypsgüsse mit Weinstein 
